16 Kurt Overbeck. 
wenig über den Schmelzpunkt des reinen Zinks erwärmt worden 
sind, so könnte man vielleicht gerade hier bei den Zink-Eisen¬ 
legierungen annehmen, dass das Eisen seine Sättigungseigenschaften 
eher beibehieit als bei den Legierungen, die einer höheren 
Temperatur zu ihrer Herstellung bedürfen. 
Kupfer-Eisenlegierungen. 
Die Reihe der Kupfer-Eisenlegierungen begann wieder mit 
dem reinen Kupfer. Beim ersten Guss wurde kein Desoxydations¬ 
mittel angewendet. Da man auch annehmen konnte, das schon 
früher beobachtete Spritzen des flüssigen Kupfers beim Giessen 
ohne Desoxydationsmittel rühre von etwaigen Feuchtigkeiten her, 
so wurden für die Kupfergüsse die Formen in eisernen Rahmen 
hergestellt, längere Zeit getrocknet und unmittelbar vor dem Guss 
vollständig durchgeglüht. Jedoch die Oxydbildung wurde dadurch 
nicht verhindert, wenn auch das Spritzen ein wenig nachliess. 
Der erste Guss (B) 1 ) zeigte vollständigen Paramagnetismus. Beim 
zweiten wurde Borax angewendet und das Kupfer in einem neuen 
Graphittiegel geschmolzen. Er war diamagnetisch und zeigte einen 
Ausschlag von — 25. Dieser ist wahrscheinlich infolge der doch 
nicht ganz verhinderten Oxydbildung noch zu klein, um die richtige 
Suszeptibilität zu ergeben. 
Von den beiden Güssen war also der erste paramagnetisch, 
der zweite diamagnetisch. Dies- könnte seinen Grund aber auch 
in verschieden starken Eisenbeimengungen haben. Um dies fest¬ 
zustellen, hat Herr Professor Dr. R. H. Weber beide Güsse auf 
Eisen hin genau analysiert und es ergab sich für den ersten ein 
Eisengehalt von 0,39 %o, beim zweiten von 0,28 °/oo. Der Unter¬ 
schied beträgt also 0,11 °/oo. Dies ist eine zu geringe Menge, als 
dass sie die Ursache der verschiedenen Magnetismen der beiden 
Güsse sein könnte. Wie später gezeigt wird, ist eine Legierung 
(B d 6) mit 0,55 %o noch vollständig diamagnetisch. 
Es wurden noch drei weitere Güsse unter Borax im Graphit¬ 
tiegel hergestellt, allein der Diamagnetismus war bei ihnen nicht 
zu erreichen. 
Beim nächsten Guss (B b 1) wurde dann Aluminium als 
Desoxydationsmittel verwendet, indem 1 % davon in das ge- 
0 Die eingeklammerten Zahlen oder Buchstaben bedeuten die Zeichen der 
Legierungen in der Sammlung. 
156 
